## Jurnal APLIKASI ISSN.1907-753X
Beton Ringan dari Campuran Styrofoam dan Serbuk Gergaji dengan Semen Portland 250, 300 dan 350 kg/m 3
R. Buyung Anugraha A 1) , Sarithal Mustaza 2)
1) Staf Pengajar Program Studi Diploma Teknik Sipil FTSP ITS, 2) Staf Kementrian PU Aceh r_buyung_aa@ce.its.ac.id

## ABSTRAK
Salah satu bahan bangunan yang mengalami perkembangan sangat pesat hingga saat ini adalah beton. Beberapa keunggulan beton antara lain harganya relatif murah, mempunyai kekuatan tekan tinggi, tahan terhadap karat, mudah diangkut dan dicetak, dan relatif tahan terhadap kebakaran. Namun, beton memiliki salah satu kelemahan yaitu berat jenis yang sangat tinggi sehingga beban mati pada suatu struktur menjadi sangat besar. Ada beberapa cara yang dapat dipakai untuk membuat beton menjadi ringan antara lain penggunaan agregat ringan, beton dibuat berongga dan beton dibuat tanpa pasir. Penjabaran dari permasalahan tersebut diatas, maka dibuat suatu penelitian beton ringan dari campuran styrofoam dan serbuk gergaji, dimana limbah kayu tersebut belum dimanfaatkan secara optimal. Pada penelitian ini dibuat suatu campuran beton ringan dari bahan s tyrofoam dan bahan serbuk gergaji dengan menggunakan kandungan semen portland sebanyak 250, 300 dan 350 kg tiap m 3 beton. Adapun variasi perbandingan volume s tyrofoam dan serbuk gergaji adalah sebesar 0%, 20%, 40%, 60%, 80% dan 100% dengan kondisi perlakuan terhadap benda uji selama 28 hari direndam dan tidak direndam. Benda uji dibuat silinder beton dengan ukuran diameter 150 mm dan tinggi 300 mm. Penelitian ini untuk mengetahui berat/m 3 , kuat tekan dan modulus elastisitas dari beton ringan yang dihasilkan. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa peningkatan penggunaan serbuk gergaji menyebabkan berat beton menjadi lebih berat, kuat tekan dan nilai modulus elastisitas meningkat. Sebaliknya, peningkatan penggunaan styrofoam menyebabkan berat beton menjadi lebih ringan, kuat tekan dan nilai modulus elastisitas menurun. Berat tertinggi beton ringan ini pada umur 28 hari kondisi tidak direndam adalah 875 kg/m 3 (0% styrofoam 100% serbuk gergaji), sedangkan yang terendah adalah 322 kg/m 3 (100% styrofoam 0% serbuk gergaji). Benda uji kondisi tidak direndam mempunyai nilai kuat tekan dan nilai modulus elastisitas yang lebih baik dari pada benda uji dengan kondisi direndam.
Kata kunci : beton ringan, styrofoam dan serbuk gergaji .

## 1. PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang
Salah satu bahan bangunan yang mengalami perkembangan sangat pesat hingga saat ini adalah beton. Beberapa keunggulan beton antara lain harganya relatif murah, mempunyai kekuatan tekan tinggi, tahan terhadap karat, mudah diangkut dan dibentuk dan relatif tahan terhadap kebakaran. Beton memiliki salah satu kelemahan yaitu berat jenisnya yang cukup tinggi sehingga beban mati struktur menjadi sangat besar.
Beberapa cara yang dapat dipakai untuk mengurangi berat beton seperti dengan penggunaan agregat ringan, beton dibuat berongga dan beton dibuat tanpa pasir. Satyarno (2004)[1] telah melakukan
penelitian penggunaan styrofoam untuk membuat beton ringan dengan menggunakan semen biasa atau tipe I. Hasil penelitian menunjukkan bahwa beton ini mempunyai berat yang jauh lebih kecil dibandingkan dengan beton normal. Alternatif lain yang dapat menjadi pertimbangan untuk penelitian yaitu penggunaan serbuk gergaji ( saw dust ) sebagai pengganti pasir. Limbah kayu tersebut selama ini belum dimanfaatkan secara optimal. Beton ringan campuran styrofoam , serbuk gergaji dan semen portland ini diharapkan dapat digunakan untuk bahan bangunan selain penggunaan batu bata dan batako.
Styrofoam atau expanded polystyrene dikenal sebagai gabus putih yang biasa digunakan untuk membungkus barang elektronik. Jika dibentuk granular maka

## Jurnal APLIKASI
ISSN.1907-753X
berat satuannya menjadi sangat kecil yaitu hanya berkisar antara 13 – 16 kg/m 3 . Penggunaan Styrofoam dalam beton dapat dianggap sebagai udara yang terjebak. Namun, keuntungan menggunakan styrofoam dibandingkan menggunakan rongga udara dalam beton berongga adalah styrofoam mempunyai kekuatan tarik (Satyarno, 2004)[1]. Serbuk gergaji ( saw dust ) merupakan limbah penggergajian yang dapat menimbulkan masalah dalam pembuangannya.

## B. Tujuan Penelitian
Penelitian beton ringan dengan menggunakan styrofoam , serbuk gergaji dan semen portland bertujuan untuk :
1. Mengetahui sifat-sifat fisik dan mekanika beton ringan yang dihasilkan dengan menggunakan campuran antara styrofoam , serbuk gergaji dan semen portland yaitu besarnya kuat tekan beton dan modulus elastisitas dari beton ringan yang dihasilkan.
2. Mengetahui jumlah perbandingan yang tepat antara serbuk gergaji dan styrofoam untuk menghasilkan beton ringan dengan variasi jumlah semen portland sebesar 250 kg/m 3 , 300 kg/m 3 dan 350 kg/m 3 .
3. Mengetahui efek perendaman terhadap berat beton dan kuat tekan beton ringan dari campuran styrofoam , serbuk gergaji dan semen portland .

## C. Manfaat Penelitian
Manfaat penelitian ini adalah menambah alternatif penggunaan material baru dalam pembuatan suatu beton ringan yang berupa campuran styrofoam , serbuk gergaji dan semen portland. Diharapkan bahan alternatif ini dapat digunakan untuk bahan bangunan selain penggunaan batu bata dan batako.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

## A. Beton ringan
Beton ringan menurut SNI 03-3449-1994 merupakan beton dengan berat beton di bawah 1860 kg/m³ dan kuat tekan maksimumnya 41.360 Mpa[2]. Jenis-jenis beton ringan berdasarkan berat beton, kuat
tekan dan agregatnya penyusunnya menurut SNI 03-3449-1994[3] seperti tabel 1 berikut. Tabel 1. Jenis-jenis beton ringan berdasarkan berat beton, kuat tekan dan agregat penyusunannya.
Konstruksi beton ringan Beton ringan Jenis agregat ringan Kuat tekan (MPa) Berat beton (kg/m 3 Struktural  Maksimum  Minimum 41,360 17,240 1860 1400 Agregat ringan dibuat melalui proses pemanasan dari batu serpih, lempung, sabakterak besi dan abu terbang Struktural Ringan  Maksimum  Minimum 17,240 6,890 1400 800 Agregat ringan lama: scoria atau batu apung Struktural Sangat Ringan Sebagai Isolasi  Maksimum  Minimum - - 800 - Perlit atau vermikulit
Dobrowolski (1998)[4], beton ringan merupakan beton dengan berat dibawah 1900 kg/m 3 sedangkan Neville dan Brooks (1987)[5] memberikan batasan beton ringan yaitu beton dengan berat di bawah 1800 kg/m 3 .
Tabel 2. Jenis-jenis beton ringan berdasarkan berat beton dan kuat tekannya Dobrowolski (1998) [4] dan Neville dan Brooks (1987) [5] Sumber Jenis beton ringan Berat beton (kg/m 3 ) Kuat tekan (MPa) Dobrowolski (1998) Beton dengan berat jenis rendah ( Low-Density Concretes ) 240-800 0,350-6,900 Beton ringan dengan kekuatan menengah ( Moderate-Strength Lightweight  Concretes ) 800-1440 6,900-17,300 Beton ringan struktur ( Structural Lightweight Concretes ) 1440-1900 >17,300 Neville and Brooks (1987) Beton ringan struktur ( Structural Lightweight Concretes ) 1400-1800 >17,000 Beton ringan untuk pasangan bata ( Masonry Concrete ) 500-800 7,000-14,000 Beton ringan penahan panas ( Insulating Concrete ) <800 0,700-7,000
Beton normal diperoleh dengan cara mencampurkan semen portland, air dan agregat, sedangkan untuk beton ringan bahan-bahan penyusunnya sangat tergantung pada jenis beton ringan tersebut. Menurut Raju (1983)[6] ada 3 jenis beton ringan yaitu beton agregat ringan, beton busa dan beton tanpa agregat halus. Hal senada juga disampaikan oleh Tjokrodimuljo (1996)[7], beberapa metode yang dapat digunakan untuk mengurangi berat beton antara lain adalah sebagai berikut :
1) Dengan membuat gelembung- gelembung gas/udara dalam adukan semen.
2) Menggunakan agregat ringan, misalnya tanah liat bakar, batu apung atau agregat buatan.
3) Membuat beton tanpa menggunakan butir-butir agregat halus (beton non pasir).

## Jurnal APLIKASI ISSN.1907-753X
Sambodo (2003)[8] melakukan penelitian membuat beton ringan dengan menggunakan styrofoam Ø 4mm campuran bahan beton styrofoam ringan yang digunakan untuk 1 m 3 nya: semen 350 kg per m 3 , pasir 200 kg per m 3 , faktor air semen yang digunakan 0,45 dan styrofoam yang digunakan 1m 3 atau 1000 liter.
Hasil pengujian diperoleh berat jenis styrofoam 0,0142 ton per m 3 , berat jenis beton styrofoam ringan 0,718 ton per m 3 . kuat tekan silinder beton pada umur 28 hari 1.519 MPa.
Satyarno (2004)[1], telah melakukan penelitian penggunaan Styrofoam untuk pembuatan beton ringan yang menggunakan semen biasa atau Tipe 1. Hasil penelitian yang didapat menunjukkan bahwa beton dengan campuran styrofoam ini dapat mempunyai berat jenis yang jauh lebih kecil dibandingkan dengan beton normal. Jika beton normal mempunyai berat jenis sekitar 2400 kg/m 3 . maka beton dengan campuran Styrofoam dapat mempunyai berat jenis hanya sekitar 600 kg/m 3 . namun kuat tekan yang diperoleh juga lebih kecil yaitu sekitar 1.5 MPa sampai 2 MPa yang mana cukup kecil jika dibandingkan dengan kuat tekan beton normal yang sekitar 20 MPa.
Wijaya (2005)[9], Sabbihiyah(2005) [10] dan Fatkhurohman (2005)[11], melakukan penelitian membuat beton ringan dengan menggunakan styrofoam Ø 2-3 mm. Mix design yang dibuat memang berdasarkan percobaan di laboratorium dengan cara diuji secara coba-coba dengan tujuan agar nilai sebarnya memenuhi syarat, ternyata pada mix design akhir mengalami perubahan pada faktor air semennya. Hal ini karena jumlah air adukan yang didapat berdasarkan mix design awal tidak mencukupi untuk membuat adukan yang baik karena bertambahnya jumlah pasir dalam setiap variasi adukan, maka dalam pelaksanaannya terdapat koreksi berupa penambahan jumlah air pada kelipatan sebesar 2,5% dari jumlah semen.
Dari penelitian tersebut juga didapat besarnya berat jenis, kuat tekan, modulus elastis sebagaimana terlihat pada tabel 3.
Untuk berat jenis semakin besar jumlah semen semakin besar berat jenis betonnya,
begitu juga untuk kuat tekan semakin besar jumlah semen maka semakin besar kuat tekannya. Untuk modulus elastis beton kecenderungannya tidak selalu demikian pada setiap penambahan semen, kecuali pada kandungan semen 350 kg dengan persentase styrofoam 20% dan 0%. Besarnya harga bahan per m 3 terbesar pada persentase styrofoam 80%. Untuk kandungan semen 250 kg/m 3 , 300 kg/m 3 dan 350 kg/m 3 .
Tabel 3. Hasil penelitian Wijaya, Sabbihiyah dan Fatkhurohman (2005).
K ondisi Variasi Berat Kuat Modulus Jumlah Benda Perbandingan Beton Tekan Elastisitas Harga Bahan Uji Semen 250 kg/m 3 Rerata Rerata Rerata Beton/m 3 Styrofoam :  Pasir (kg/m 3 ) (MPa) (MPa)
(Rp.)
Semen 250 kg/m 3 D irendam
100%  :    0% 391 0.206 42.062 532,754.00 80%  :   20% 817 0.944 182.571 565,272.25 60%  :   40% 1239 3.785 724.561 491,257.70 40%  :   60% 1568 4.169 533.546 379,844.00 20%  :   80% 1838 4.223 699.530 269,985.40 0%   :  100% 2174 4.810 833.373 176,619.30
T idak Di rendam
100%  :    0% 321 0.274 31.191 532,754.00 80%  :   20% 758 0.859 184.966 565,272.25 60%  :   40% 1157 2.689 445.083 491,257.70 40%  :   60% 1454 4.106 473.932 379,844.00 20%  :   80% 1726 4.998 686.083 269,985.40 0%   :  100% 1964 6.000 821.809 176,619.30
Semen 300 kg/m 3 Dir endam 100%  :    0% 473 0.368 44.847 607,969.50 80%  :   20% 907 2.558 121.161 610,773.00 60%  :   40% 1274 4.869 296.300 514,519.50 40%  :   60% 1628 5.952 637.762 410,593.50 20%  :   80% 1845 9.785 998.230 290,655.00 0%   :  100% 2170 13.928 1214.425 201,319.50
T idak D ire ndam
100%  :    0% 404 0.284 41.496 607,969.50 80%  :   20% 857 1.966 455.437 610,773.00 60%  :   40% 1223 4.577 682.762 514,519.50 40%  :   60% 1559 6.078 617.609 410,593.50 20%  :   80% 1772 10.499 1162.325 290,655.00 0%   :  100% 1985 15.454 2248.861 201,319.50 Semen 350 kg/m 3 D irendam 100%  :    0% 534 0.491 76.192 624,767.50 80%  :   20% 927 2.310 256.109 638,605.00 60%  :   40% 1274 3.997 689.121 528,655.00 40%  :   60% 1624 6.466 1031.783 425,282.50 20%  :   80% 1907 10.870 15750.911 325,107.50 0%   :  100% 2214 17.902 22706.589 233,462.50
T idak Di rendam
100%  :    0% 461 0.525 97.850 624,767.50 80%  :   20% 890 2.179 321.118 638,605.00 60%  :   40% 1190 3.448 610.629 528,655.00 40%  :   60% 1538 6.583 872.996 425,282.50 20%  :   80% 1797 10.507 14270.577 325,107.50 0%   :  100% 2057 17.385 17459.769 233,462.50

## B. Kuat tekan beton
Beton sebagai bahan bangunan diperoleh dengan mencampurkan semen portland, air dan agregat dengan perbandingan tertentu. Pencampuran dilakukan sampai warna adukan tampak rata, kelecakan yang cukup (tidak cair dan tidak padat) dan tampak campurannya juga homogen. Campuran tersebut jika dituang ke dalam cetakan kemudian dibiarkan maka akan mengeras seperti batuan. Pengerasan itu terjadi

## Jurnal APLIKASI
ISSN.1907-753X
karena adanya peristiwa reaksi antara air dan semen, yang berlangsung dalam waktu yang panjang dan akibatnya campuran itu selalu bertambah keras setara dengan umurnya. Di dalam adukan beton air dan semen membentuk pasta yang disebut pasta semen. Pasta tersebut selain mengisi pori- pori di antara butiran-butiran agregat halus juga sebagai perekat atau pengikat selama dalam proses pengerasan, sehingga butiran- butiran agregat saling terikat dengan kuat dan terbentuklah suatu massa yang kompak dan padat.
Dalam pembuatan campuran beton ada beberapa hal yang mempengaruhi kekuatan beton antara lain :
a. Faktor air semen (fas). Faktor air semen adalah perbandingan antara berat air dengan berat semen. Semakin rendah nilai fas semakin tinggi kuat tekannya. Namun pada kenyataannya pada suatu nilai faktor air-semen tertentu, semakin rendah nilai fas, kuat tekan beton semakin rendah, karena dengan fas terlalu rendah adukan beton sulit dipadatkan. Dengan demikian ada nilai fas tertentu yang optimum yang menghasilkan kuat tekan beton maksimum, lihat Gambar 1.
Gambar 1. Hubungan faktor air semen dengan kuat tekan beton (Tjokrodimuljo, 1996)[7]
b. Umur  beton. Kuat tekan beton bertambah sesuai dengan bertambahnya umur beton. Kecepatan bertambahnya kekuatan beton tersebut sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain fas dan suhu perawatan. Semakin tinggi fas semakin lambat kenaikan kekuatan betonnya dan semakin tinggi
suhu perawatan semakin cepat kenaikan kekuatan betonnya, lihat Gambar 2.
Gambar 2. Umur dan kuat tekan beton
(Tjokrodimuljo, 1996)[7]
c. Jenis  semen. Setiap jenis semen mempunyai laju kenaikan kekuatan yang berbeda. Pemakaian semen pozzolan , pada  umur  28  hari  kuat  tekannya  lebih rendah dari pada beton normal, tetapi setelah umur 90 hari kuat tekannya dapat lebih tinggi, sehingga penggunaan atau pemilihan jenis semen tergantung pada fungsinya.
Semen portland dibagi menjadi 5 jenis, yaitu : Jenis I Jenis II Jenis III Jenis IV Jenis V
Semen portland untuk penggunaan umum yang tidak memerlukan persyaratan khusus.
Semen portland yang dalam penggunaannya memerlukan ketahanan terhadap sulfat dan panas hidrasi sedang. Semen portland yang dalam penggunaannya menuntut persyaratan kekuatan awal yang tinggi setelah pengikatan terjadi. Semen portland yang dalam penggunaannya menuntut persyaratan panas hidrasi yang rendah. Semen portland yang dalam penggunaannya menuntut persyaratan sangat tahan terhadap sulfat.
d. Jumlah semen. Jumlah kandungan semen berpengaruh terhadap kuat tekan beton. Dalam kondisi fas yang sama beton dengan jumlah kandungan semen tertentu mempunyai nilai kuat tekan tertinggi. Bila jumlah semen yang
Ku at t ek an be to n, M Pa Umur, hari : Semen fly ash : Semen biasa

## Jurnal APLIKASI
ISSN.1907-753X
digunakan terlalu sedikit dan jumlah air yang digunakan juga sedikit maka adukan beton akan sulit dipadatkan karena kekurangan air, sehingga kuat tekannya rendah, jika jumlah semen yang digunakan berlebihan dan penggunaan air juga berlebihan maka beton akan terlalu encer sehingga akan menjadi berpori, akibatnya kuat tekan beton rendah, lihat Gambar 3.
Gambar 3. Pengaruh jumlah semen terhadap kuat tekan beton pada faktor air semen sama (Tjokrodimuljo, 1996)[7]
e. Sifat  agregat. Menurut Tjokrodimulyo (2004)[12], sifat agregat yang paling berpengaruh terhadap kekuatan beton adalah berat jenis, berat satuan, serapan air, gradasi butiran, keausan dan kekerasan.
f. Styrofoam . Styrofoam termasuk dalam kategori polimer sintetik dengan berat molekul tinggi. Polimer sintetik berbahan baku monomer berbasis etilina serta berbagai turunannya yang berasal dari perengkahan minyak bumi. Styrofoam hanya sebuah nama dalam dunia perdagangan, nama yang sesungguhnya adalah polystyrene atau poli (feniletena) dalam bentuk foam . Feniletena atau styrene dapat dipolimerkan dengan menggunakan panas, sinar ultra violet atau katalis. Poli(feniletena) merupakan bahan termo plastik yang bening (kecuali jika ditambahkan pewarna atau pengisi), dan  dapat  dilunakkan  pada  suhu  sekitar 100 0 C. Poli (feniletena) tahan terhadap asam, basa dan zat pengarat (korosi)
lainnya, tetapi mudah larut dalam hidrokarbon aromatik dan berklor. Dalam propanon (aseton) poli (feniletena) hanya menggembung. Penyinaran dalam waktu lama oleh sinar ultra-ungu, sinar putih atau panas, sedikit mempengaruhi kekuatan dan ketahanan polimer terhadap panas. Poli (feniletena) berbusa atau styrofoam diperoleh dari pemanasan poli (feniletena) yang menyerap hidrokarbon volatil. Ketika dipanasi oleh kukus ( steam ), butiran akan melunak, dan penguapan oleh hidrokarbon di dalam butiran akan menyebabkan butiran mengembang, (Crawford, R.J., 1998)[13]
g.  Serbuk gergaji. Serbuk gergaji berfungsi sebagai agregat halus yang akan mengisi pori-pori diantara butiran styrofoam . Serbuk gergaji yang digunakan terlebih dahulu diuji untuk mengetahui kebutuhan dalam per meter kubik beton. Pada saat pengujian berat satuan kondisi serbuk gergaji adalah jenuh kering muka ( Saturated Surface Dry ). Sebelum dilakukan pengadukan atau pencampuran bahan ada beberapa perlakuan yang dilakukan terhadap serbuk gergaji yaitu direndam selama 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) hari yang bertujuan untuk menghilangkan kadar gula dan mengeluarkan getah yang diharapkan akan diperoleh serbuk gergaji yang lebih awet dan mudah mengikat dengan semen Ismeddiyanto (1998)[14]. Selanjutnya serbuk diangin-anginkan sampai dengan kondisi jenuh kering muka (SSD).
h. Modulus  elastis  beton.  Modulus elastis adalah kemiringan kurva tegangan regangan beton pada kondisi linier. Menurut Wang dan Salmon (1986)[15] dari suatu kurva tegangan-regangan beton, dapat diperoleh modulus awal, modulus tangen ( tangen modulus ) dan modulus sekan ( secant modulus ) Modulus sekan yang ditentukan pada saat kuat tekan beton mencapai 25% - 50% dari kuat tekan beton maksimum biasanya disebut sebagai modulus elastisitas untuk bahan beton. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi modulus elastisitas beton
Jurnal APLIKASI ISSN.1907-753X
yaitu kelembaban beton, agregat dan modulus halus agregat (Neville and Brooks, 1987)[5]. Beberapa rumus empirik yang dapat digunakan untuk menentukan modulus elasititas beton antara lain : a. SNI 03-2847-2002 memberikan persamaan untuk menghitung modulus elastisitas :
c f w 043 , 0 E ' 5 , 1 c c 
(1)
dimana,
Wc = Berat jenis beton (kg/m³) f ΄ c = Kuat tekan beton  (MPa)
Ec = Modulus elastisitas beton
(MPa)
Persamaan 1 hanya berlaku untuk beton dengan berat 1500 kg/m³ - 2500 kg/m³, sedangkan bila berat beton ± 2300 kg/m³ maka digunakan persamaan berikut :
c f 4700 E ' c  (2)
b. Wang dan Salmon (1986)[15], dengan menentukan modulus sekan ( secant modulus ) dari kurva tegangan- regangan beton menggunakan rumus :
Eci = 2 ' Ec i ci f   (3)
dimana : Eci = modulus sekan beton tekan (MPa)
ci f ' = kuat tekan beton = f2 = 0,5 c f ' MPa ε i = ε regangan pada beton saat tegangan beton mencapai ci f '
Wang dan Salmon (1986)[15] mengemukakan bahwa ada 3 metode yang biasa digunakan untuk mendapatkan modulus elastisitas dari diagram tegangan-regangan yaitu : a. Modulus awal Nilai ini didapat dengan menarik garis singgung pada titik asal kurva tegangan-regangan. Nilai modulus awal adalah kemiringan garis singgung kurva tegangan-regangan pada titik asal.
b. Modulus tangen Modulus tangen didapat dengan membuat garis singgung kurva tegangan-regangan pada suatu titik
kurva. Kemiringan garis singgung ini dinamakan modulus tangen. c. Modulus sekan Modulus sekan didapat dengan menarik garis lurus dari titik asal ke suatu titik pada kurva. Kemiringan garis itulah yang dinamakan modulus sekan.
Penjelasan tentang modulus awal, modulus tangent dan modulus sekan dalam bentuk grafik dapat dilihat pada gambar 4.
Gambar 4. Kurva tegangan-regangan untuk beton dalam tekan (Wang dan Salmon, 1986)[ 15]

## 3. METODOLOGI PENELITIAN

## A. Bahan dan Benda Uji
Pada penelitian beton ringan campuran styrofoam , serbuk gergaji dan semen Portland ini digunakan bahan-bahan sebagai berikut :
1. Air yang digunakan sesuai persyaratan SNI 03-2847-2002.
2. Semen portland adalah semen portland jenis I  produksi PT. SEMEN GRESIK.
3. Styrofoam berdiameter maksimum 7 mm produksi PT. GABUS PUTIH Jakarta.
4. Serbuk gergaji merupakan serbuk gergaji kayu jati.
5.  Benda uji berupa silinder beton diameter 150 mm dan tinggi 300 mm. Jumlah sampel sebanyak 6 (enam) buah dari tiap variasi campuran, terdiri dari 3 (tiga) buah untuk direndam dan 3
(tiga) buah tidak direndam.

## Jurnal APLIKASI
ISSN.1907-753X

## Tabel 4. Variasi dan jumlah benda uji
Perbandingan Volume Bahan Jlh Benda Uji Silinder Beton No. Variasi Adukan Kode Beton Semen (kg/m 3 ) Air (liter) Styrofoam Serbuk Gergaji Direndam (Buah) Tidak Direndam (Buah) 1 I S250-ST100-SG0 250 100% 0% 3 3 2 II S250-ST80-SG20 250 Sesuai 80% 20% 3 3 3 III S250-ST60-SG40 250 Uji 60%  40%  3 3 4 IV S250-ST40-SG60 250 Sebar 40%  60% 3 3 5 V S250-ST20-SG80 250 20% 80%  3 3 6 VI S250-ST0-SG100 250 0% 100% 3 3 7 I S300-ST100-SG0 300 100% 0% 3 3 8 II S300-ST80-SG20 300 Sesuai 80% 20% 3 3 9 III S300-ST60-SG40 300 Uji 60%  40%  3 3 10 IV S300-ST40-SG60 300 Sebar 40%  60% 3 3
11 V S300-ST20-SG80 300 20% 80%  3 3 12 VI S300-ST0-SG100 300 0% 100% 3 3 13 I S350-ST100-SG0 350 100% 0% 3 3
14 II S350-ST80-SG20 350 Sesuai 80% 20% 3 3 15 III S350-ST60-SG40 350 Uji 60%  40%  3 3 16 IV S350-ST40-SG60 350 Sebar 40%  60% 3 3
17 V S350-ST20-SG80 350 20% 80%  3 3 18 VI S350-ST0-SG100 350 0% 100% 3 3 Jumlah benda uji (buah) 54 54 Jumlah total benda uji (buah) 108

## B.   Peralatan
Peralatan yang digunakan dalam pengujian ini adalah timbangan, cetakan silinder beton, mesin pengaduk beton ( mixer ), literan, gelas ukur, meja sebar, bak perendaman, alat capping , mesin uji tekan beton, sendok semen/ sendok spesi, cetok, ember, kaliper/jangka sorong dan alat pendukung yang lainnya.

## C.   Tahapan Penelitian
Tahapan yang dilakukan pada pelaksanaan pelitian ini dibagi menjadi beberapa tahapan sebagai berikut :
1. Tahap persiapan
a. Penyiapan bahan dan pemeriksaan bahan
b. Pemeriksaan  berat  satuan styrofoam
dan serbuk gergaji
2. Tahap perencanaan campuran adukan beton
a. Menghitung kebutuhan bahan dengan menggunakan tabel mix design awal b. Menghitung volume total bahan yang dibutuhkan untuk pembuatan benda uji.
3. Tahap pelaksanaan
Persiapan cetakan beton, pencampuran bahan adukan beton, pemeriksaan nilai sebar adukan beton, pembuatan silinder beton, perawatan, penimbangan dan perendaman benda uji dan pengujian kuat tekan.

## D.   Analisis Hasil
1.  Berat beton dihitung dengan rumus:
H d 4 W B 2 j   (4)
dimana, W = berat silinder beton, kg d = diameter silider beton, m . H = tinggi silinder beton, m .
2.  Kuat tekan silinder beton dengan rumus:
2 c d 4 P ' f   (5)
dimana, f c ’ = kuat tekan silinder beton, MPa . P = beban maksimum, N d = diameter silinder beton, mm
3. Modulus elastisitas silinder beton dihitung dengan menggunakan modulus sekan ( secant modulus ) dari kurva tegangan-regangan beton dengan rumus:
2 c ci ' ci E i f E    (6)
dimana, E ci =  Modulus sekan beton tekan, MPa
f’ ci =  Kuat tekan beton
= f 2 = 0,500 f’ c , MPa . ε i =  Regangan pada beton saat tegangan beton mencapai f’ ci.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

## A.   Bahan Penyusun Beton Ringan
Bahan-bahan yang digunakan dalam pembutan benda uji pada penelitian ini adalah: 1. Semen portland tipe I, berdasarkan hasil pengamatan secara visual menunjukkan bahwa, semen yang dipakai masih dalam kondisi baik.
2. Styrofoam, berdasarkan hasil pemeriksaan memiliki berat satuan 15.243 kg/m 3 dengan diameter beragam antara 2-7 mm.
3.   Serbuk gergaji (kayu jati) memiliki berat satuan 283,794 kg/m 3 dengan modulus halus butir (mhb) yaitu 1,94, kondisi serbuk gergaji adalah SSD (jenuh kering muka).
4.   Air memenuhi persyaratan.

## Jurnal APLIKASI
B.   Perhitungan Kebutuhan Bahan Kebutuhan bahan sehubungan dengan pembuatan benda uji sebagaimana pada tabel 4 diatas dapat dilihat pada tabel berikut.

## Tabel 5. Jumlah kebutuhan bahan
No. Kode Fas Semen Air Styrofoam Serbuk Jumlah (kg) (kg) (kg) (kg) (kg) 1 2 3 4 5 6 7 8 1 S250-ST100-SG0 0.400 250.480  100.192 19.090 0.000 369.762 2 S250-ST80-SG20 0.575 221.751  127.507 14.602 67.966 431.826 3 S250-ST60-SG40 0.775 271.421  210.352 14.398 178.704 674.874 4 S250-ST40-SG60 1.075 269.298  289.495 9.523 265.959 834.275 5 S250-ST20-SG80 1.100 296.771  326.449 4.886 363.840 991.946 6 S250-ST0-SG100 1.450 277.959  403.040 0.000 520.628 1201.627 7 S300-ST100-SG0 0.400 344.309  137.724 21.869 0.000 503.901 8 S300-ST80-SG20 0.525 314.150  164.929 17.238 80.238 576.555 9 S300-ST60-SG40 0.725 311.279  225.678 13.997 173.733 724.687 10 S300-ST40-SG60 0.950 304.430  289.208 8.971 250.547 853.156 11 S300-ST20-SG80 1.000 312.095  312.095 4.710 350.740 979.640 12 S300-ST0-SG100 1.050 347.040  364.392 0.000 492.439 1203.872 13 S350-ST100-SG0 0.400 313.310  125.324 17.057 0.000 455.691 14 S350-ST80-SG20 0.475 378.177  179.635 17.787 82.793 658.391 15 S350-ST60-SG40 0.675 351.680  237.384 13.555 168.241 770.860 16 S350-ST40-SG60 0.875 347.013  303.636 8.464 236.353 895.466 17 S350-ST20-SG80 0.850 354.150  301.028 4.580 341.145 1000.903 18 S350-ST0-SG100 0.875 398.106  348.343 0.000 468.060 1214.510

## C.  Berat Beton
1.  Berat beton rerata umur 1 dan 28 hari Berat beton yang diperiksa pada penelitian ini dibedakan menjadi berat beton kondisi direndam dan berat beton tidak direndam. Berat satuan beton merupakan perbandingan berat beton dengan volume beton tersebut.
Berdasarkan hasil perhitungan berat beton dapat dilihat adanya perbedaan berat beton terhadap berbagai variasi campuran yang dibuat. Semakin banyak serbuk gergaji yang digunakan maka semakin besar berat betonnya.

## Tabel 6. Hasil pemeriksaan berat satuan beton
Perbandingan Volume Bahan Berat Beton Rerata (kg/m 3 ) No. Variasi Adukan Kode Beton Styrofoam Serbuk Gergaji Umur 1 hari Umur 28 hari Direndam Tidak
Direndam
1 I S250-ST100-SG0 100% 0%  353.329 330.385 322.751 2 II S250-ST80-SG20 80%  20% 413.450 470.637 405.389 3 III S250-ST60-SG40 60%  40% 635.751 614.119 462.394
4 IV S250-ST40-SG60 40%  60% 794.069 797.921 578.277
5 V S250-ST20-SG80 20%  80% 901.419 921.674 711.968 6 VI S250-ST0-SG100 0%  100% 1084.444 1061.855 778.107 7 I S300-ST100-SG0 100% 0%  464.380 430.211 367.374
8 II S300-ST80-SG20 80%  20% 519.845 557.160 506.746 9 III S300-ST60-SG40 60%  40% 687.041 690.792 544.251
10 IV S300-ST40-SG60 40%  60% 766.882 822.863 606.782
11 V S300-ST20-SG80 20%  80% 905.924 912.785 725.290 12 VI S300-ST0-SG100 0%  100% 1134.226 1077.824 872.760 13 I S350-ST100-SG0 100% 0%  421.299 441.679 396.597 14 II S350-ST80-SG20 80%  20% 602.752 619.014 557.818 15 III S350-ST60-SG40 60%  40% 733.710 714.290 606.638 16 IV S350-ST40-SG60 40%  60% 797.063 838.749 632.044 17 V S350-ST20-SG80 20%  80% 957.299 958.046 751.780 18 VI S350-ST0-SG100 0%  100% 1110.109 1069.646 874.763 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 100% 80% 60% 40% 20% 0% Persentase Styrofoam B e ra t  B et on R e ra ta U m ur 28 H ar i (k g /m 3 ) Direndam S-250 kg/m3 Direndam S-300 kg/m3 Direndam S-350 kg/m3 Tdk Direndam S-250 kg/m3
Tdk Direndam S-300 kg/m3 Tdk Direndam S-350 kg/m3
Gambar 5. Grafik hubungan variasi campuran dengan berat beton rerata pada umur 28 hari
2. Penggolongan beton ringan berdasarkan berat beton. Jika berpedoman pada SNI 03-2847- 2002[2], maka sebagian besar berat beton ringan pada penelitian ini termasuk golongan struktur ringan sebagai isolator, penggolongan Dobrowolski (1998)[4] termasuk beton dengan berat jenis rendah, penggolongan Neville and Brooks (1987)[5] termasuk beton ringan penahan panas dan menurut Satyarno (2004)[1] termasuk golongan beton non struktur.

## D.  Kuat Tekan Beton
1.  Hasil pengujian kuat tekan beton Pengujian kuat tekan beton dilakukan pada saat beton mencapai umur 28 hari. Pengujian dilakukan terhadap seluruh benda uji yang berjumlah 108 buah benda uji yang terdiri dari 18 variasi direndam (D) dan 18 variasi yang tidak direndam (TD). Setiap variasi terdiri dari 3 buah benda uji. Pada penelitian ini pengujian dilakukan beberapa tahap sesuai dengan waktu pembuatan benda uji. Sebelum pengujian seluruh benda uji terlebih dahulu di capping untuk mendapatkan permukaan tekan yang rata.

## Jurnal APLIKASI ISSN.1907-753X
Tabel 7. Hasil pengujian kuat tekan rerata
No. Variasi Kode Nilai Perbandingan Volume Bahan Kuat Tekan Rerata (MPa) Adukan Beton fas Styrofoam Serbuk Gergaji Direndam Tidak Direndam 1 I S250-ST100-SG0 0.400 100% 0%  0.24 0.29 2 II S250-ST80-SG20 0.575 80% 20%  0.41 0.56 3 III S250-ST60-SG40 0.775 60% 40%  0.15 0.13 4 IV S250-ST40-SG60 1.075 40% 60%  0.70 0.74 5 V S250-ST20-SG80 1.100 20% 80%  1.11 1.29 6 VI S250-ST0-SG100 1.450 0% 100%  0.92 1.12 7 I S300-ST100-SG0 0.400 100% 0%  0.49 0.45 8 II S300-ST80-SG20 0.525 80% 20%  0.70 0.85 9 III S300-ST60-SG40 0.725 60% 40%  0.49 0.44 10 IV S300-ST40-SG60 0.950 40% 60%  0.45 0.46 11 V S300-ST20-SG80 1.000 20% 80%  1.11 1.38 12 VI S300-ST0-SG100 1.050 0% 100%  1.48 1.83 13 I S350-ST100-SG0 0.400 100% 0%  0.43 0.58 14 II S350-ST80-SG20 0.475 80% 20%  0.87 1.13 15 III S350-ST60-SG40 0.675 60% 40%  1.00 0.92 16 IV S350-ST40-SG60 0.875 40% 60%  0.58 0.58 17 V S350-ST20-SG80 0.850 20% 80%  1.29 1.63 18 VI S350-ST0-SG100 0.875 0% 100%  1.87 2.01
Berdasarkan Tabel 7 diatas, terlihat kuat tekan rerata beton semakin besar seiring dengan berkurangnya persentase jumlah penggunaan styrofoam baik yang direndam maupun yang tidak direndam, hal ini menunjukkan bahwa semakin besar penggunaan serbuk gergaji maka nilai kuat tekannya menjadi lebih besar. Kuat tekan rerata beton tertinggi dicapai oleh beton dengan kandungan styrofoam 20% dan 0% atau pada kandungan serbuk gergaji sebesar 80% dan 100%. Secara rerata beton dengan kondisi tidak direndam mempunyai kuat tekan yang lebih baik dari pada beton dengan kondisi direndam. Hal ini karena serbuk kayu gergajian mempunyai kelemahan akibat tingginya serapan air. Apabila kadar airnya besar kekuatan beton menurun.
0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 100% 80% 60% 40% 20% 0% Persentase Styrofoam K u a t T e kan R er a ta ( M P a ) Direndam S-250 kg/m3 Direndam S-300 kg/m3 Direndam S-350 kg/m3 Tdk Direndam S-250 kg/m3
Tdk Direndam S-300 kg/m3 Tdk Direndam S-350 kg/m3
Gambar 6. Grafik hubungan berbagai variasi campuran dengan kuat tekan beton umur 28 hari
2. Penggolongan beton ringan berdasarkan kuat tekan beton.
Berdasarkan SNI 03-2847-2002[2] maka kuat tekan beton ringan ini termasuk
kriteria struktur sangat ringan sebagai isolator, penggolongan Dobrowolski (1998)[4] termasuk untuk kriteria beton dengan berat jenis rendah, penggolongan Neville and Brooks (1987)[5] termasuk untuk kriteria beton ringan penahan panas dan menurut Satyarno (2004)[1] termasuk untuk kriteria beton non sturktur.

## E.   Modulus Elastisitas Beton
Modulus elastisitas beton diperoleh dengan menggunakan modulus sekan ( secant modulus ) dari kurva tegangan-regangan beton dengan Persamaan 6.  Setiap variasi adukan diambil masing-masing 1 sampel benda uji silinder.
Tabel 8. Modulus sekan beton ringan berdasarkan perbandingan campuran styrofoam , serbuk gergaji dan kandungan semen.
Berat f’c No Kode Beton maks 0.5x f’c ε E Sekan Beton (kg/m3) (MPa) (Mpa) Sekan  (MPa) 1 2 3 4 5 6 7 1 S250-ST100-SG0-D (A)  306.287  0.22 0.11 0.00176 62.70 2 S250-ST80-SG20-D (A)  447.300  0.34 0.17 0.00347 49.47 3 S250-ST60-SG40-D (A)  601.996  0.14 0.07 0.00342 20.63 4 S250-ST40-SG60-D (A)  834.249  0.75 0.37 0.00299 125.41 5 S250-ST20-SG80-D (A)  916.537  0.96 0.48 0.00286 168.24 6 S250-ST0-SG100-D (A)  1041.055  0.70 0.35 0.00289 120.54 7 S300-ST100-SG0-D (A)  500.089  0.57 0.28 0.00258 109.72 8 S300-ST80-SG20-D (A)  550.762  0.73 0.37 0.00330 111.25 9 S300-ST60-SG40-D (A)  694.890  0.52 0.26 0.00477 55.00 10 S300-ST40-SG60-D (A)  792.234 0.31 0.16 0.00117 133.60 11 S300-ST20-SG80-D (A)  908.326 1.15 0.58 0.00303 189.91 12 S300-ST0-SG100-D (A)  1088.021  1.54 0.77 0.00354 217.63 13 S350-ST100-SG0-D (A)  414.939 0.38 0.19 0.00662 28.60 14 S350-ST80-SG20-D (A)  628.075 0.82 0.41 0.00347 118.13 15 S350-ST60-SG40-D (A)  698.583 0.92 0.46 0.00201 229.85 16 S350-ST40-SG60-D (A)  847.911 0.71 0.35 0.00363 97.19 17 S350-ST20-SG80-D (A)  971.701 1.42 0.71 0.00205 345.93 18 S350-ST0-SG100-D (A)  1078.573  1.81 0.90 0.00327 276.17 19 S250-ST100-SG0-TD (A)  384.576 0.38 0.19 0.00329 57.12 20 S250-ST80-SG20-TD (A)  387.577 0.48 0.24 0.00215 112.02 21 S250-ST60-SG40-TD (A)  458.844 0.12 0.06 0.00364 16.61 22 S250-ST40-SG60-TD (A)  553.844 0.65 0.32 0.00229 141.36 23 S250-ST20-SG80-TD (C)  732.864 1.47 0.73 0.00427 172.05 24 S250-ST0-SG100-TD (A)  778.853 1.04 0.52 0.00480 107.98 25 S300-ST100-SG0-TD (A)  422.752 0.50 0.25 0.00191 130.08 26 S300-ST80-SG20-TD (A)  471.115 0.61 0.31 0.00147 208.08 27 S300-ST60-SG40-TD (A)  558.994 0.34 0.17 0.00255 66.19 28 S300-ST40-SG60-TD (A)  592.177 0.46 0.23 0.00207 110.24 29 S300-ST20-SG80-TD (A)  709.533 1.38 0.69 0.00266 259.00 30 S300-ST0-SG100-TD (A)  865.233 1.78 0.89 0.00352 252.93 31 S350-ST100-SG0-TD (A)  436.216 0.73 0.36 0.00500 72.92 32 S350-ST80-SG20-TD (A)  566.254 1.06 0.53 0.00214 247.43 33 S350-ST60-SG40-TD (A)  635.313 0.86 0.43 0.00175 245.41 34 S350-ST40-SG60-TD (A)  611.057 0.47 0.23 0.00077 303.25 35 S350-ST20-SG80-TD (A)  744.617 1.58 0.79 0.00341 231.76 36 S350-ST0-SG100-TD (A)  848.600 1.90 0.95 0.00323 294.41
D = Direndam,  TD = Tidak Direndam,  (A) = Benda uji sebagai sampel

## 5. KESIMPULAN
Dari penelitian ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :
1. Berat satuan styrofoam yang digunakan adalah 15.243 kg/m 3 dengan diameter beragam antara 2-7 mm. Berat satuan serbuk gergaji kayu jati adalah 283,794 kg/m 3 kondisi jenuh kering muka ( SSD ) dengan modulus halus butir (mhb) yaitu 1,94.

## Jurnal APLIKASI
ISSN.1907-753X
2.  Besarnya nilai faktor air semen (fas) sesuai dengan tingkat kelecakan yang mencukupi didapati bahwa makin besar persentase penggunaan serbuk gergaji maka nilai fas juga bertambah besar. Untuk fas minimum digunakan sebesar 0,40 sedangkan untuk fas maksimum yang digunakan sebesar 1,45.
3.  Berat beton semakin bertambah seiring dengan semakin banyaknya persentase serbuk gergaji yang digunakan. Berdasarkan berat betonnya, menurut SNI 03-3449-1994 sampel beton termasuk golongan struktur ringan sebagai isolator, sedangkan menurut Dobrowolski (1998)[4] termasuk beton dengan berat jenis rendah, Neville and Brooks (1987)[5] termasuk beton ringan penahan panas dan menurut Satyarno (2004)[1] termasuk beton non struktur.
4.  Kuat tekan rerata beton semakin besar seiring dengan semakin besar penggunaan serbuk gergaji baik yang direndam maupun tidak direndam. Kuat tekan rerata beton tertinggi dicapai oleh beton dengan kandungan styrofoam 20% dan 0%, berturut-turut sebesar 1,15 dan 1,54 MPa.
5.  Nilai modulus elastisitas lebih besar ada pada variasi adukan yang persentase penggunaan serbuk gergaji lebih banyak dari styrofoam, bisa mencapai 0,00662.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Satyarno, I., 2004, Seminar Nasional Inovasi Teknologi Bahan Bangunan untuk Meningkatkan PAD dan Beberapa Kemajuan untuk Menyelesaikan Permasalahan Bidang Teknik Sipil , Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
[2] Departemen Pekerjaan Umum, 2002, Tata Cara Perencanaan Struktur
Beton untuk Bangunan Gedung , SNI 03- 2847 -2002, Pusat Penelitian dan Pengembangan Pemukiman, Badan Penelitian dan Pengembangan, Dept. PU, Bandung.
[3] Departemen Pekerjaan Umum, 1994, Spesifikasi Bahan Bangunan Bagian A (Bahan Bangunan Bukan Logam), SNI
03-3449-1994, DPU Yayasan LPMB, Bandung.
[4] Dobrowolski, A.J., 1998, Concrete Construction Hand Book ,  The Mc.
Graw Hill  Companies, Inc., New York.
[5] Neville, A.M. and Brooks, J.J., 1987, Concrete Technology , John Willey & Sons, New York.
[6] Raju, K.N., 1983, Design of Concrete Mixes , CBS Publishers & Distributors, 485, Jain Bhawan, Bhola Nath Nagar Shandra, Delhi-110032 (India).
[7] Tjokrodimuljo, K., 1996, Teknologi Beton , Nafiri, Yoyakarta.
[8] Sambodo, A.I., 2003, Penggunaan Styrofoam untuk Beton Ringan Dengan Kandungan Semen 350 kg/m 3 , Tugas Akhir Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta [9] Wijaya, S.N., 2005, Efek Perendaman Beton Styrofoam Ringan dengan Semen Portland Abu-Abu 250 kg/m 3 , Tugas Akhir, Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
[10] Sabbihiyah, 2005, Efek Perendaman Beton Styrofoam Ringan Dengan Semen Portland Tipe I 300 kg/m 3 , Tugas Akhir, Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
[11] Fatkhurohman., 2005, Efek Perendaman Beton Styrofoam Ringan Dengan
Semen Portland Abu-Abu 350 kg/m 3 , Tugas Akhir, Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
[12] Tjokrodimuljo, K., 2004, Teknologi Beton , Buku Ajar, Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
[13] Crawford, R.J., 1998, Plastic Engineering , Third Edition, John Willey & Sons, New York.
[14] Ismeddiyanto, 1998, Penelitian Pemanfaatan Serbuk Gergaji Kayu Jati (Tectona Gandis L. F.) Untuk Bata Beton , Tugas Akhir, Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
[15] Wang, C.K. dan Salmon C.G., 1986, Perencanaan Beton Bertulang , Edisi keempat, Penerbit Erlangga, Jakarta.